5o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans un four à résistance électrique. Un rhéostat intercalé clans le circuit permettait 

 de faire varier la vitesse d'échauffement. Les courbes reproduites ici, qui ont été 

 obtenues par enregistrement photographique, donnent en abscisse la température de 

 la substance et en ordonnée la différence entre celte température et celle de l'intérieur 

 du four. 



Les courbes relatives au kaolin et à l'argile pure (terre de Cézanne) 

 montrent, en dehors de l'absorption de chaleur résultant de l'évaporalion 

 de l'eau de gâchage vers ioo", une seconde absorption correspondant à la 

 déshydratation proprement dite, qui commence vers /j5o° et se termine 

 invariablement à 6oo°. C'est Je point déjà connu de déshydratation de 

 la kaolinite, 2Si0 2 AP0 3 . 2rP0. On constate enfin, entre 900 et 1000 , 

 un léger dégagement de chaleur, constaté antérieurement par M. Le Chate- 

 lier et attribué par lui à la transformation de l'alumine. On sait que l'alu- 

 mine fortement calcinée devient insoluble dans les acides. 



Le mica blanc, Muscovite, présente de même une absorption de chaleur 

 due au départ de l'eau de constitution. La déshydratation se fait d'autant 

 plus rapidement que la pulvérisation a été plus parfaite et elle se termine 

 invariablement vers 840". Les cristaux se conservent sans altération appa- 

 rente. 



L'argile de Fresnes présente à réchauffement deux temps d'arrêt dis- 

 tincts, à des températures voisines de celles de la kaolinite et du mica. On 

 '.ne saurait cependant en conclure à la présence de ces deux combinaisons, 

 car cette argile renferme près de 4 mo1 de silice combinée pour 1 d'alumine, 

 c'est-à-dire deux fois plus que chacun de ces deux silicates. 



La glauconie et l'argile de Salernes se distinguent des matières précédentes 

 par la petitesse du phénomène calorifique qui accompagne leur déshydra- 

 tation. 



Enfin des expériences analogues faites sur des silicates de magnésie 

 hydratés, la stéatite et la magnésite, n'ont mis en évidence aucun point cri- 

 tique suffisamment nel. 



chimie MINÉRALE. — Acétylacétonates de cérium. Note de MM. André Job 

 et Paul Goissedet, présentée par M. Henry Le Chatelier. 



Les acétylacétonates des terres rares ont d'abord été préparés par 

 M. Urbain, qui avait en vue la séparation des éléments de ce groupe. Pour 

 le cérium il a simplement signalé un acétylacétonate céreux basique, qui 



